— 324 — 



'« Calcolando al solito la densità della lega liquida alle due tempera- 

 ture più elevate abbiamo: 



t 



D 



trovata 



D 



calcolata 



if 



323^9 

 349,5 



7,9446 

 7,9212 



7,9391 

 7,9156 



0,0055 

 0,0056 



sicché anche per la lega Pb Sn 3 , come per la lega Pb Sn 2 secondo i numeri già re- 

 gistrati, si dovrebbe ritenere che i metalli, che si combinano per formarle, sof- 

 frono una contrazione di volume. Per ambedue queste leghe allo stato solido 

 si riscontra invece una dilatazione. 



« Il coefficiente di dilatazione della lega liquida calcolato per mezzo dei 

 coefficienti dei due metalli è eguale a: 



0,0001181 



più piccolo anche qui, di quello trovato che è 9,0001208. 



Lega Pb Sn 4 . 



« La lega Pb Sn 4 come tutte le altre si è assoggettata alla esperienza 

 in un dilatometro calibrato prima e dopo le determinazioni, e per il quale 

 non si è riscontrata alcuna variazione di volume. Si sono fatte con esso due 

 serie di determinazioni; i numeri della seguente tabella danno i valori medi 

 ottenuti con essi: 





Dilatometro E 



W 10 , G = 



=4,6523 vso 



= 0,004802 





P = 38,2432 





t 



D 



a 



209°0 



7,8393 



b 



240,4 



7,8090 



c 



260,4 



7,7917 



d 



295,5 



7,7586 



e 



324,7 



7,7323 



f 



357,6 



7,7032 . 



Colla divisione, alla quale arriva la lega solida nel dilatometro, se ne è de- 

 terminata la densità alla temperatura di fusione che è: 



D T = 8,0735 



« Questa lega non si è studiata a temperature inferiori ai 209°, perchè 

 diventa pastosa e le indicazioni del dilatometro riescono incerte. 



« Se si costruisce la curva dei valori dati superiormente, si ottiene una linea 

 quasi retta che non mostra il tratto più inclinato rispetto l'asse delle ascisse. 



